C i42 ) 



compacte, et ne diffère en n'en delà chaux carbonate'e compaclej on la prendrait pour de 

 la pierre à lithograpliier. L'analogie qu'il y a entre l'oidrc de formation de ces dépôts cris- 

 tallins demi-compactes et compactes, et celui des calcaires dans les terrains anciens, inter- 

 médiaires et secondaires, où. ils sont successivement cristallisés demi-compactes et compac- 

 tes, est digne de fixer l'attention des géologues. 



M. Auguste S. -Hilaire donne lecture d'une note renfermant onze propositions extraites 

 d'un mémoire de M. Alfred Mogucs, intitulé : Considérations sur les irrégularités de la 

 corolle dans les Dicotylédon es. ^^ 



Extrait d'un mémoire sur un nouveau moyen de préserver le fer d'oxidation , 

 communiqué à l'Académie des Sciences par M. Payen. 



En ajoutant dans un tube gradué, sur le mercure à un volume de solution saturé de 

 potasse, un volume égal d'eau de Seine, M. Payen observa, après ragitation, le refroi- 

 dissement et le repos, un dégagement d'air égal aux 0,017 du volume de l'ea'u employée 

 et une contraction, de tout le liquide, égale aux o,o45 du volume de la même eau ; celle- 

 ci soumise isolément à l'ébulliiion dégageait 0,018 de son volume d'air , et o,oo5 d'acide 

 carbonique. 



Songeant aux applications utiles que l'on pouvait faire d'une solution privée de tout 

 l'acide carbonique libie et de la presque totalité de l'air que renferment ordinairement 

 les eaux naturelles, M. Payen essaya d'abord d'y tenir plongés divers objets et) fer forgé, 

 en fer limé et en acier. 



Trois mois après aucune apparence d'oxidation n'avait eu lieu sur toute la surface de 

 ces objets et aucun cliangemeiit de poids n'anonçait d'altération. 



Une solution analogue composée à dessein, plus économiquement, en élcndant de trois 

 fois son volume d'eau une solution de soude causliqne du commerce, avait également 

 mis à l'abri de toute altération sensible diverses pièces en fer et en acier pendant le 

 même temps-. 



M. Payen ayant encore observé que des bulles d'air adhérentes en quelques points de la 

 surface du fer, n'avaient produit aucune oxidation, et que la proportion ù'jir dégagé par la 

 solution de potasse était d'autant moindre que celle solution était en moindre quantité 

 dans l'eau , il essaya si l'influence d'une faible alcalinité suflirait pour empêcher l'oxidation 

 du fer plongé dans l'eau. 



De l'eau à laquelle furent ajoutés 0,02 de solution saturée de potasse laissa dégager 

 seulement o,ooo5 d'air; les pièces en fer et en acier qui y reslèieiit ininiergées, ont conser- 

 vé tout leur brillant métallique et leur poli. Enfin M. Payen obtint encore les mêmes ré- 

 sultats de conservation du fer à l'aide de solutions coulenaot o,5 de solution saturée de 

 borate de soude ou d'ammoniaque liquide, qui n'opérèrent ni dégagement d'air ni con- 

 traction du liquide, ou encore seulemeul, 0,04 de solution saturée de carbonate de 

 soude. 



Afin de déterminer les limites de l'influence de l'alcalinité sur la conservation du fer, 

 M. Payeu étendit successivement un volume de solution de potasse, saturée à la tem- 

 pérature de 22°, de loo, 200, 5oo, 400 et 5oo fois son volume d'eau. 



Tous ces liquides conservant bien au fer son aspect métallique, l'auteur avant d'a'Hêrf 



